( 5o4 ) 

 dissout clans les différents véhicules que l'on emploie et des pertes qui peu- 

 vent être la conséquence de celle opération, le soufre et le phosphore ayant 

 une tendance assez forte à se combiner avec l'hydrogène pour former des 

 rom|JOsés gazeux. 



» Pour faciliter la dissolution du métal fer, fonte ou acier, les Traités 

 prescrivent de réduire préalablement celui-ci à l'état de poudre fine, soit 

 à l'aide de la lime, soit par broyage dans un mortier d'acier, travail très- 

 long et très-fatigant, mais auquel il faut s'astreindre, au risque d'introduire 

 dans la poudre à analyser une somme de matières qui ne lui sont pas inhé- 

 rentes, et notamment des parcelles détachées de l'instrument de division, 

 lime ou mortier employé. Aussi n'opère-t-on, en général, que sur quelques 

 décigrammes de substance, proportion qui, dans bien des cas, doit être 

 insuffisante. 



» J'ai été vivement frappé de ces inconvénients à l'occasion d'un travail 

 que j'avais à faire sur la composition de divers échantillons de fonte prove- 

 nant d'un important établissement de la Lorraine, fonte que j'ai reconnu 

 être exempte de soufre, mais qui était riche en phosphore. 



» Redoutant les causes d'erreur qui viennent d'être énumérées, je m'at- 

 tachai à trouver un véhicule d'une action suffisamment énergique pour 

 dissoudre le fer, même en morceaux du poids de plusieurs grammes, sans 

 toutefois donner lieu à un dégagement de gaz et de façon à faire passer tout 

 de suite le soufre et le phosphore dans celui de leurs degrés d'oxydation sous 

 lequel ils offrent le plus de stabilité, c'est-à-dire à l'état d'acide sulfurique 

 et d'acide phosphorique. 



» Ces desiderata sont remplis par le biome pur associé à l'eau distillée; 

 le brome doit être ajouté par petites portions, car le liquide s'échauffe 

 d'abord. La réaction se fait sans qu'il soit nécessaire de recourir à de la 

 chaleur d'emprunt ; cependant, pour l'achever, il est bon de chauffer quel- 

 que peu. 



» Il faut aussi agiter de temps à autre, afin de détacher du noyau métal- 

 lique la couche de graphite qui le recouvre, et qui, en s'interposant au fer 

 et au dissolvant, ralentit l'action de celui-ci. 



I) Un morceau de fonte au coke du poids de i5 grammes, contenant 

 6 pour loo de graphite, a été dissous en moins de quarante heures, sans 

 exiger d'autres soins qu'une agitation répétée cinq ou six fois. Le brome se 

 trouvait en quuitité suffisante pour former du sesquibromure. 



» S'agit-il de doser le fer en même temps que le soufre et le phosphore, 

 il y a à considérer si le dosage doit être fait par les liqueurs tilrées ou par 



